8 



Mineralogie. 



in Arsensäure verwandelt , Kupferkies 1 , Jamesonit, Enargit, 

 Stephanit, Kobellit 18,38 und 18,41% S gel, Fahlerz, Zinn- 

 kies, Magnetkies und Markasit. 



Während Markasit leicht und vollständig durch den elektrischen 

 Strom oxydirt wird, erweist sich im Schwefelkies ein Schwefelatom 

 als äusserst widerstandsfähig gegen die oxydirende Wirkung, es wurde nur 

 die Hälfte des Schwefels oxydirt. Erst nach Zusatz von viel Kupferoxyd gelang 

 die vollständige Oxydation. Wegen dieses verschiedenen Verhaltens muss man 

 annehmen, dass die chemische Constitution beider Mineralien verschieden ist. 



Kupferglanz konnte bei dem ersten Versuch überhaupt nicht 

 oxydirt werden ; später (2) ist auch dessen Oxydation herbeigeführt haupt- 

 sächlich durch länger dauernde Einwirkung des elektrischen Stromes. 

 Die Analyse ergab 20,80% und 20,91% S; bei Oxydation mit Salpeter- 

 säure 21 % S. . R. Brauns. 



O. Widmann: Mineralanalytische Mittheilungen aus 

 dem chemischen Laboratorium in Upsala. (Geol. Foren, i Stock- 

 holm Förh. Bd. XII. p. 20. 1890.) 



1. Thaumasit von Kjölland bei Engsby, Jämtland. Weisse Massen 

 in Sprüngen im Quarzitschiefer ergaben: 9,54 SiO 2 , 27,12 Ca 0, 13,48 SO 3 , 

 7,19 CO 2 , 43,05 H 2 0: Sa. 100,38. Das Wasser entweicht leicht und bei 

 170° vollständig. 



2. Thaumasit vonBjelkesgrube. Die krystallinische, wachsglänzende, 

 durchscheinende Substanz wurde von H. Hedström untersucht. Dieser 

 fand 9,54 SiO 2 , 27,38 CaO, 13,23 SO 3 , 6,84 CO 2 , 43,32 H 2 0, = 100,31 %. 

 Die beiden Analysen führen auf die Formel Ca SiO 3 + Ca CO 3 + Ca SO 4 

 + 15 aq., welche 9,65 SiO 2 , 27,01 CaO, 12,86 SO 3 , 7,07 C O 2 , 43,41 H 2 

 verlangt. Lindström hatte nur 14 H 2 0, also zu wenig angenommen. 



3. Wollastonit von Perheniemi in Finland. Weisse, fasrige, seiden- 

 glänzende Substanz ergab (0. Carlgren): 51,49 SiO 2 , 47,65 CaO, 0,26 FeO, 

 0,60 H 2 0, = 100,00 %. — P. J. Holmquist analysirte blättrige, glas- bis perl- 

 mutterglänzende Substanz und fand: 51,23 SiO 2 , 47,37 CaO, 1,08 Fe 0, 

 0,32 H 2 0, = 100,00%. 



4. Chabasit von Färöarne. Die gepulverte Masse gibt im Exsiccator 

 über Schwefelsäure oder Phosphorsäureanhydrid innerhalb 7—8 Tagen 

 1 Mol. H 2 ab; der Best entweicht beim Glühen. G. — 2,092. Bei den 

 drei Analysen wurde erhalten : 



I. II. III. 



(Holmquist) (A. Stenberg) (0. V. Ferre) Mittel 



SiO 2 • 46,20 45,73 45,62 45,85 



A1 2 3 19,15 20,25 20,08 19,83 



CaO ..... . 8,76 8,90 8,91 8,86 



Na 2 2,24 2,23 2,57 2,35 



K 2 0,77 0,60 0,53 0,63 



H 2 (imExsicc). 3,91 3,46 3,55 3,64 



H 2 (beim Glühen) 17,95 18,98 18,94 18,62 



98,98 100,15 100,20 99,78 



1 Hierüber vorläufige Mittheilg. in denselben Berichten 22. p. 1019. 



